1902 



Bericht vom 31. Juli. A. Roshval. 



245 



W 



A 





oder in Procenten des Quarzwiderstandes gegen die Abnützbarkeit 



**'% = 100-^. 



Für die Praxis empfiehlt es sich jedenfalls, sowohl die Abnützungs- 

 zahl als auch den Widerstand gegen die Abnützung des Quarzes = 100 

 zu setzen, analog wie für die Härtebestimmungen die Härte des 

 Korunds = 1000 gesetzt wurde. Darnach ergeben sich unter Zugrunde- 

 legung dieser neuen Vergleichseinheit für die Abnützbarkeit zunächst 

 für die oben angegebenen Materalien die folgenden Masse : 



1 . P r o b e v e r s u c li e (Beanspruch u n g) m i t grobem 

 Schmirgel nach der eingangs geschilderten verein- 

 fachten Methode. 



Erhebungsdaten : 



Volumsabnahme 

 bei 100 Touren 



Quarz = Standard (c) . ..... 0*192 cm 3 



Granit von Dornach (l>) .....*. 0-439 „ 



Granit von Nabburg 0*597 „ 



Granit von Mauthausen, Mittelwert . . 0-700 ,, 



Quarzglimmerdiorit von Dornach («) . . 1-055 „ 



Daraus berechnet sich z. B. für den Granit von Darnach (b) die 

 A b n ü t z u n g s zahl mit 



l-° ,439 -2-29 



bezieliungsweise in Procenten der Quarzabnützung A°/ - 2%{). 



Der Widerstand gegen die Abnützung ist reciprok, gleich 



0192 



W 



0-439 



= 0-437, 



bezieliungsweise in Procenten des Quarzwiderstandes ff'% -= 43*7. 



Ebenso findet man die Masse für die übrigen hier angeführten Ver- 

 suchsgesteine, wie sie in der folgenden Tabelle zusammengestellt sind. 



Material 



Abnützungszabl 



für für 



Quarz = 1 Quarz = 10"> 



Abnützungs widerstand 



für 

 Quarz = 1 



für 

 Quarz = 100 



Quarz 



Granit, Dornach b . . 

 Granit, Nabburg . . 

 Granit , Mauthausen 



(Mittelwert) . . . 

 Quarzglimmerdiorit, 



Doriiach a . . . 



1 



2-29 

 311 



365 



5 50 



100 °/„ 

 229 ",„ 

 311 »/. 



365 •/. 



■V>0 " . 



1 

 (»•437 

 0-3-22 



0274 



0-182 



100-0 "/,, 

 437 "/„ 



'{>> O (i; 



tu u , „ 



27-4% 



IS 2 "/o 



